144 



H. Rupe und F. Müller. 



kristallen und etwas Schlacke durchbrochen wird. Im Ferrit tritt 

 ferner eine durch den höheren Siliciumgehalt anscheinend begünstigte 

 netzförmige Abgrenzung von einigen Stellen auf. 



Bestimmend für die Beurteilung des Materials war die Auf- 

 nahme 28, die ebenfalls in 125facher Vergrösserung erfolgte. Sie 

 führt uns jene Stelle mit dem so typischen Schlackeneinschluss vor 

 Augen. Als breites Band, in dessen Grundmasse die für die Schweiss- 

 eisenschlacke charakteristischen helleren Partien sehr deutlich her- 

 vortreten, durchzog sie einen Teil des Gefüges. 



Herr Prof. BernouUi ist geneigt, das Stück wegen seiner vor- 

 züglichen Qualität bereits für Kultureisen anzusprechen, da ein so 



Fig. 26. 



Fla. 27. 



geringer Kohlenstoff gehalt von nur 0,08 ^/q nur durch eine sehr hoch- 

 entwickelte Eisentechnik erreicht werden konnte. Da ja in Bibracte 

 auch noch in römischer Kaiserzeit gallische Schmelzwerkstätten be- 

 trieben wurden, könnte in diesem Falle ein vielleicht noch gallisches 

 aber schon von römischer Technik beeinflusstes Produkt vorliegen.^*) 



XL Japanisches Schwert. 



Für die makroskopische Untersuchung wurde die Klinge in 

 der Nähe der Spitze und unterhalb des Domes angeschliffen. Letztere 



24) In Becks Geschichte des Eisens wird z. B. berichtet, dass man die 



Zerstörung einer von BuUiot ausgegrabenen Schmelz- und Schmiedestätte auf 



Grund der in ihr gemachten Münzfunde in die Zeit zwischen 27 und 10 vor 

 Chr. datiert. 



